EX d'histoire NATURELLE. i33 



11. 



De la nature du caractire physique du Fer silicio-carbonnd. 



Les globules du fer silicio-carboune rassembles a I'aide de 

 Taimaut et depouilles en les froissant entre deux feuilles de 

 papier, de la poussiere de charbon, remportenl toujours quant 

 au poids, sur la quantite du fer employe. lis sont le plus 

 souvent de la grandeur d'un grain de moutarde et au-dessous; 

 neanmoins dans une ou deux expe'riences, j'eu ai eu plusieurs 

 de la grosseur d'un pois , et dans trois experiences, plusieurs 

 pesoieut un gramme et plus. La premiere que j'ai faite, et dans 

 laquelle, au lieu de terre siliceuse pure, je lis usage de terre 

 charge'e d'acide fluorique, me donna un regule de 5,8 1 5 grammes. 

 En eifetjle metal de ceregule traite par I'acide sulfurique, donne 

 un gaz acide fluor silicifere, ce qui prouve que I'acide fluorique 

 avoit subiune desoxigenationenmeme temps que la terre siliceuse; 

 etquele fer, outre le silicium et lecarbonium, retient aussi le fluor. 

 Cela pose, et comme le metal pre'cite, quant a son caractere 

 physique, diflere en plusieurs points du fer silicio-carboune pro- 

 venantde terre silicieuse pure, jem'abstiendrai d'en parler davan- 

 tage dans ce Memoire. 



Quoique la pesanteur specifique de notre fer siliciocarbonne 

 varie beaucoup, j'ai trouve neanmoins qu'elle n'e'toit pas au- 

 dessous de 6,7777, ni au.dessus de 7,8241 , le poids specifique 

 d'eau distillee etant a 1,000. Je me suis servi , dans cette cir- 

 constance, de I'areometre de Nicholson. La pesanteur specifique 

 de ce metal est done beaucoup moindre que celle du fer, soit 

 brut , soit forge , et meme que celle de I'acier. II faut neanmoins 

 observer que plus est grande la quantite de silicium et de car- 

 bonium jointe avec le fer , moindre on trouve la pesanteur speci- 

 fique du fer silicifere. 



Quant a ce qui concerne le tissu , la fracture, la ductilite, 

 et les autres qualites physiques que possede ce fer silicio-carbonud 

 globuleux, j'enai obtenu quatre varie'tes principales. La premiere 

 est fragile et se s^pare en morceaux granulaires; cependant elle 

 obeit tres-peu au marteau, et elle est meme assez tenace pour 

 ea supporter plusieurs coups avant d'offrir des felures, et ce 

 n'est qu'avec la plus grande peine qu'on parvient a la reduire 

 en poussiere tres-fine. Sa surface exterieuve se montre le plus 



Tome LXXIV. FEVRIER an 181 2. 'S 



